﻿604 



No. 23. No. 23a. No. 23b. No. 24. No. 24a. No. 24b. 



H 2 0. . . 0,17 3,41 6,24 0,27 5,12 6,52 



Si0 2 . . 64,55 61,27 58,35 65,23 38,26 44,25 



A1 2 3 .. 19,20 19,81 20,28 19,35 14,62 17,67 



BaO . . 1,34 1,26 1,07 0,56 0,28 2 ) 0,40 2 ) 



K 2 . . 11,61 7,85 3,12 9,31 0,54 ■ 0,44 



Na 2 0.. 3,13 6,40 10,94 4,52 8,20 10,04 



R . • ■ 0,76 3 ) 33,15 21,30 



100 100 100 100 100,17 100,62 



Es wurden ferner mit Na 2 C0 3 -Lösung bei 100° behandelt: 



No. 25. Der in der früheren Arbeit (diese Zeitschr. 1876. 

 pag. 615) analysirte Adular 1 V 2 Jahr. 



No. 25 a. Derselbe Adular erst 5 Stunden bei Hellroth- 

 gluht erhitzt, wobei keine Frittung eintrat, und dann 1 V 2 Jahr 

 behandelt; beides Bauschanalysen. 



No. 26. Orthoklas von Striegau. 



No. 26a. Derselbe 32 Monate behandelt. 



No. 26 b. Derselbe erst bei Hellrothgluht erhitzt und dann 

 32 Monate behandelt; unter dem Mikroskop zeigten 26a und 

 b neben unveränderten Stücken kugelige Gebilde. 



No. 27. Der aus dem Buchit abgetrennte, im Abschnitt I. 

 analysirte Orthoklas No. 10 a 25 Monate behandelt ; die drei 

 letzten Analysen geben die Zusammensetzung des in HC1- 

 löslichen Antheils. 



No. 25. No. 25a. No. 26. No. 26a. No. 26b. No. 27. 



B%0.... 1,87 3,84 0,28 2,27 2,30 3,50 



Si0 9 .... 64,03 61,18 65,58 17,73 17,33 25,90 



Al 2 Öo . . . 19,43 20,59 18,52 6,56 6,30 10,30 



CaO .... 0,10 0,12 0,23 



K 0.... 9,48 6,13 12,63 0,37 0,38 0,52 



Na„0. . . . 5,09 8,14 2,76 3,59 3,61 5,44 



R l ) . . .. 69,41 70,15 53,65 



100 100 100 99,93 100,07 99,31 



Orthoklas wird durch Na 2 C0 3 -Lösung unter Aufnahme von 

 Wasser, Austausch von K gegen Na und theilweisem Kiesel- 

 säureaustritt in eine Zeolith-artige Verbindung umgewandelt, die 

 nach den Partialanalysen No. 24a, b etc. zu schliessen, viel- 

 leicht Analcim ist; es sei hervorgehoben, dass das Silicat 



J ) R = in HCl unlösl. Rückstand. 

 2 ) CaO. 



